( ii68 ) 

 octaédriqiies, étant ailditionnée d'une quantité suffisante de carbonate de 

 [jotasbc, ou mieux de carbonate de soude, laisse déposer, par évapora- 

 tion, des cristaux cubiques très réguHers et transparents, et que les cubes 

 obtenus se nourrissent dans une dissolution d'alun ordinaire en produi- 

 sant des cristaux présentant des faces du cube et de l'octaèdre. Ces cubo- 

 octaèdres s'obtiennent aussi en nourrissant des octaèdres dans une disso- 

 lution donnant des cristaux cubiques. 



)' 3° Dans une même dissolution saturée, fournissant des cristaux octaé- 

 driques, plaçons deux cristaux, l'un cubique, l'autre octaédrique, d'alun 

 ordinaire ou d'alun de chrome, qu'arrivera-t-il? On doit le prévoir si nous 

 nous reportons à ce que nous venons de dire. Le cube, en effet, peut être cor.- 

 sidéré comme provenant d'un octaèdre régulier fortement tronqué sur ses six 

 sommets ; alors, par l'effet du travail réparateur signalé ci-dessus, qui le 

 ramène à l'octaèdre, il devra en résulter qu'au bout d'un certain temps le 

 poids du cristal cubique se sera augmenté bien plus que le poids du 

 cristal octaédrique, en tenant compte toutefois des dimensions primitives. 

 C'est toujours ce que l'on obtient Je ne citerai à l'appui que deux exemples : 



» [a] Un cristal cubique pesait of'',i5; le cristal octaédrique pesait i*'',4- Relirésau bout 

 du même temps de la solution d'alun octaédrique, le cube modifie pesait oS'',46; son 

 poids était devenu trois fois |)lus fort. L'octaèdre accru jiesait l'^^8; son poids ne s'était 

 augmenté que du tiers environ de son poids primitif. 



• [b] Un cristal cubique pesait Ss'', i, un cristal octaédrique o*'', aS. Au bout de six se- 

 maines, le premier pesait lo^'', 2 et le second o*'', 3i . » 



» 4" On constate des résultats semblables en plaçant dans une dissolu- 

 tion donnant des crislaux cubiques deux cristaux, l'un cubicjue, l'autre 

 octaédrique. Après le même temps, on trouve alors que c'est le cristal 

 octaédrique qui a une plus forte augmentation de poids. Elle a pu atteindre 

 trois fois le poids primitif, tandis que le cristal cubique ne s'est accru que 

 d'une fraction de son poids. 



» Dans ces deux sortes d'expériences, les augmentations de poids des 

 échantillons dépendent des grosseurs relatives des deux cristaux, de la 

 durée des expériences et des conditions extérieures. 



>) 5° Si l'on reproduit ces diverses expériences avec deux cristaux octaé- 

 driques dont l'im soit tronqué, ou bien avec lui cristal cubique et l'autre 

 octaédrique, mais en les mettant séparément dans deux volumes égaux 

 d'une même dissolution mère contenus dans des vases de sections pa- 

 reilles, on trouve toujours que le cristal de forme différente de celle que 



